3o5 OBSERVATIONS SUR\LA PHYSIQUE , 

 flccite. On recoliobe une feconde & une troidcme tois de I'acide nitreiix 

 fur la chaiix de fer ; on I'edulcore avec I'cfprit-de-vin , on lave avec 

 de I'eau diftillee , & on obrient un fafran Ac mars du plus beau 

 roii!je. 



De L\unia.it. I/aimant eft une mine de fer , ou ce metal eft a I'etat 

 merallique. C'eft pourqiioi il faur le calciner avant de Tinrrodiiire dans la 

 vitiiticarion. On le torretie pendant deux heures, on le lave & on le fait 

 fecher. On ne rcniploie cjue pour la compolicion de I'opale : fur deux 

 onces de fondant on met deux grains d'aiiua'it , dix grains d'argent corne , 

 denii-grain de precipite de Callius & demi-gros de terre des os calcines a 

 blanc, 



Du cobalt. II n'y a que la chaux da cobalt qui donne la couleur bleue 

 au verre. Mais ce metal contient prefque toujours du fer & du bifmuth 

 dont il faut le depouiller. On commence par calciner la mine de cobalt 

 pour en degager I'arfenic ; enfuite on la diftille dans une cornue avec du 

 lei ammoniac; le fer & le bifmuth fe fubliment avec ce fel. On rtjpere 

 cetre operation jufqu'a ce que ce fel ne fe colore plus. Alorsle cobalt etant 

 calcine dans un tet eft reduic a I'etat de chaux pure. Un neufcentieme 

 introduit dans un fondant lui donne une belle couleur bleue. 



Pout preparer un email noir femblable a I'agathe d'Iflande, il fuffit de 

 fondre enfemble une livre & demie d'un des fondans, deux onces de chaux 

 rie cobalt, deux onces de fafran de mars prepare au vinaigre,8£ deux 

 onces de manganefe. 



De I'e'tain. La chaux d'etain n'etant pas fufceptible de fe vitrifier , & 

 ayant une couleur blanche lorfqu'elle eft depouillee du principe inflam- 

 mable , elle eft propre par cette raifon a rendre opaque le verre avec 

 lequel on la fond. C'eft alors qu'il porte le nom d'cmail. 



L'Auteur calcine la chaux ou potee d'etain , la lave, la defseche, la 

 pafTe au tamis de foie avant que de I'employer. Pour fairel'email blanc, il 

 prend fix livres du fecond fondant & autanc de potee d'etain , &C y ajoute 

 quaranre-huit grains de manganefe. 



De I'aniimoine. La chaux de ce demi-metal n'eft fufceptible de fe 

 vitrifier que lorfqu'elle contient encore du phlogiftique ; & alors elle 

 produit un verre rougeatre ou couleur d'hyacint^. Mais li I'antimoine eft 

 a I'e.at de chaux abfolue comme I'antimoine diaphoretique, alors elle n'eft 

 plu5 fufieprible de vitrification, & peur etre fubftituee a la chaux d'etain 

 pour faire I'email blanc. Le verre d'antimoine entre dans la compofition 

 des topazes. Pour la r >paze d'Orient on prend trois parries du premier 

 fondant & cinq gros de verre d'antimoine ; pour les topazes de Saxe , cinq 

 grains de verre d'antinK.ine fur une once de fondant ; & pour les topazes 

 du Brefil, trois par'ies du premier fondant , une once vingt-quatre grains 

 de verre d'antimoine & huit grains de precipice de Caflius. 



